## ANALISIS EFEK PENGGUNAAN ARANG CANGKANG BIJI KOPI TERHADAP PENYERAPAN POLUTAN (CO DAN CO2) ASAP PENGELASAN DI RUANG KERJA YANG BERDEKATAN DENGAN BENGKEL LAS
Arif Fahrudin 1
1 Program Studi Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Mercu Buana Jakarta Jl. Meruya Selatan No. 1, Kembangan, Jakarta Barat 11650, Indonesia
E-mail: ariftledekan104833@gmail.com
Abstrak-- Polutan  merupakan  masalah  di  beberapa  tempat  seperti  ruang  lingkup  kerja  yang berdekatan  dengan  bengkel  las.  Penyebab  timbulnya  masalah  kualitas  udara  dalam  ruangan  kerja pada umumnya disebabkan gas CO dan CO 2 yang disebabkan oleh asap pengelasan. Penelitian ini memanfaatkan  limbah  kopi  yaitu  arang  karbon  cangkang  biji  kopi  yang  diaktivasi  menggunakan larutan HCl 3% dan ZnCl2 10%. Penyerapan pada polutan CO arang karbon yang teraktivasi larutan HCl  3%  memberikan  penyerapan  6  ppm,  sedangkan  arang  karbon  yang  teraktivasi  larutan  ZnCl 2 10%  mampu  menyerap  9,4  ppm.  Penyerapan  pada  polutan  CO 2 arang  karbon  yang  teraktivasi larutan  HCl  3%  memberikan  penyerapan  569,8  ppm,  sedangkan  arang  karbon  yang  teraktivasi larutan  ZnCl 2 10%  mampu  menyerap  589,6  ppm.  Proses  penyerapan  juga  dipengaruhi  oleh banyaknya  jumlah  arang  karbon  yang  diaplikasikan  di  dalam  ruangan.  Dari  hasil  yang  diperoleh karbon  aktif  yang  diaktivasi  larutan  HCl  3%  dan  ZnCl 2 10%  dijelaskan  bahwa  arang  karbon  yang teraktivasi  larutan  HCl  3%  memberikan  penyerapan  polutan  yang  baik  bila  dibandingkan  dengan larutan ZnCl2 10% pada penyerapan polutan CO dan CO 2 .
Kata kunci: Polutan udara, arang cangkang biji kopi, larutan HCl 3% dan ZnCl 2 10%, CO dan CO 2 .
Abstract-- Pollutants  are  a  problem  in  some  places  such  as  working  areas  adjacent  to  welding workshops.  The  cause  of  air  quality  problems  in  the  workspace  is  generally  caused  by  CO  and  CO 2 gases caused by welding fumes. This research utilizes coffee waste, namely coffee bean shell carbon charcoal  which  is  activated  using  a  HCl  3%  solution  and  ZnCl 2 10%.  The  absorption  of CO  pollutant activated carbon charcoal in HCl 3% solution gave an absorption of 6 ppm, while the activated carbon charcoal  in  a  ZnCl 2 10%  solution  was  able  to  absorb  9.4  ppm.  The  absorption  of  CO 2 pollutant activated carbon charcoal in HCl 3% solution gave an absorption of 569.8 ppm, while carbon charcoal activated  by  a  ZnCl 2 10%  solution  was  able  to  absorb  589.6  ppm.  The  absorption  process  is  also influenced by the amount of carbon charcoal applied in the room. From the results obtained activated carbon activated by HCl 3% solution and ZnCl 2 10%, it was explained that activated carbon charcoal in HCl 3% solution provided good pollutant absorption when compared to ZnCl 2 10% solution for CO and CO 2 pollutant absorption.
Keywords: Air pollutant, coffee bean shell charcoal, solvent HCl 3% and ZnCl 2 10%, CO and CO 2 .

## 1. PENDAHULUAN
Polutan  udara  di  dalam  ruangan  terutama rumah  sangat  berdampak  buruk  bagi  kesehatan tubuh  manusia,  karena  pada  umumnya  orang lebih banyak menghabiskan waktu untuk melakukan  aktifitas  di  dalam  ruangan.  Udara merupakan  kebutuhan  yang  sangat  penting dalam  kehidupan  umat  manusia.  Udara  yang bersih sudah menjadi kebutuhan penting manusia  untuk  menjalankan  aktifitas  sehari-hari. Akan  tetapi  akhir-akhir  ini  kondisi  kualitas  udara sangat  memprihatinkan.  Kualitas  kandungan  di udara  sangat  dipengaruhi  dari  berbagai  sumber polutan  yang  ada  seperti  seiringnya  dengan aktivitas  populasi  manusia.  Seiring  dengan perkembangan  teknologi  yang  terjadi,  kualitas udara  telah  mengalami  perubahan  yang  sangat signifikan.  Polutan  udara  sekarang  ini  dengan
berbagai  perkembangan  dan  kemajuan  di berbagai aspek kehidupan, menimbulkan beberapa dampak negatif yang sangat berpengaruh terhadap kesehatan manusia [1].
Di  dalam  penelitian  itu  asap  polutan  gas  CO dan CO 2 adalah suatu partikel kecil di udara yang berasal  dari  pembakaran  tidak  sempurna  dari suatu  bahan  bakar.  Asap  pada  umumnya merupakan  suatu  jenis  polutan  yang  tidak diinginkan.  Dalam  asap  pengelasan  terdapat kandungan  polutan  berbahaya  seperti  debu  dan gas,  kandungan  tersebut  dapat  menimbulkan iritasi  terhadap  saluran  pernafasan  manusia. Asap  atau  debu  merupakan  salah  satu  polutan yang dapat menimbulkan gangguan kenyamanan ketika sedang beraktifitas, yang bisa menimbulkan beberapa gangguan seperti penglihatan,  gangguan  fungsi  paru-paru  bahkan
dampak  keracunan.  Polutan  tersebut  biasanya bisa terlihat pada setiap operasi pengelasan atau saat  mesin  las  bekerja.  Asap  ini  terdiri  dari komponen  yang  dihasilkan  dari  elektroda  dan logam  pada  saat  proses  pengelasan  sehingga menimbulkan  polutan  polutan  gas  CO  dan  CO 2 [2].
Penelitian  itu  menggunakan  arang  cangkang biji kopi sebagai penyerapan polutan gas CO dan CO 2 yang  diaktivasi  karbon  dengan  dua  cara berbeda  yaitu  menggunakan  larutan  HCl  dan larutan  ZnCl 2 .  Hal  ini  bertujuan  untuk  menilai perbedaan  metode  aktivasi  dan  pengaruhnya terhadap  kemampuan  penyerapan  karbon  aktif. Karbon  direndam  dalam  masing-masing  larutan dengan  ratio  1:5  selama  3  jam.  Tahapan selanjutnya disaring dan kemudian dicuci menggunakan larutan aquabides dan dikeringkan ke  dalam  oven  dengan  temperatur  suhu  108 o C selama kurang lebih 3 jam sebelum arang karbon aktif  tersebut  digunakan.  Arang  cangkang  biji kopi  dapat  dimanfaatkan  menjadi  bahan  dasar untuk  membuat  arang  karbon  aktif  sehingga dapat  pendapatan  dari  limbah  pertanian  yang belum  termanfaatkan.  Pemanfaatan  karbon  aktif dari  cangkang  biji  kopi  dapat  dijadikan  sebagai adsorben penyerap polutan CO dan CO 2 [3].
Pada  penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan [3],  kulit  cangkang  biji  kopi  dimanfaatkan  dan dijadikan sebagai arang karbon aktif. Pemanfaatan arang karbon aktif tersebut digunakan  sebagai  adsorben  penyerap  polutan emisi gas buang yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor,  sehingga  pemanfaatan  arang  karbon cangkang  biji  kopi  dapat  menurunkan  emisi  gas buang  CO  sebesar  6,62-39,02%  dan  emisi  gas buang Nox sebesar 13,08-39,05%.
Dalam  proses  penyerapan  emisi  gas  buang kendaraan memerlukan arang karbon yang telah diaktivasi  dengan  larutan  HCl  3%  dan  larutan ZnCl 2 10%.  Pada  larutan  HCl  3%  memberikan penurunan  emisi  gas  buang  CO  dan  NOx  yang sangat  baik  jika  dibandingkan  dengan  arang karbon  yang  telah  diaktivasi  menggunakan larutan ZnCl 2 10% [3].
Berdasarkan  penelitian  sebelumnya  penulis tertarik untuk melakukan penelitian arang karbon aktif  yang  telah  diaktivasi  untuk  diaplikasikan sebagai  penyerapan  polutan  CO  dan  CO 2 yang disebabkan oleh asap gas pengelasan.
Tujuan  dari  analisis  ini  adalah  mengetahui  efek penggunaan  arang  cangkang  biji  kopi  terhadap penyerapan  polutan gas CO dan CO 2 dari mesin las  di  tempat  kerja  yang  bersebelahan  dengan
bengkel  las.  Selanjutnya  juga  mengaplikasikan arang  cangkang  biji  kopi  yang  telah  diaktivasi dengan  larutan  HCl  3%  dan  larutan  ZnCl 2 10% sebagai penyerapan polutan gas CO dan CO 2 , di karenakan  analisis  penggunaan  biji  kopi  sebagai penyerap polutan masih jarang penggunaannya.

## 2. METODOLOGI
Pelaksanaan penelitian ini dibuat untuk mengetahui  efek  arang  cangkang  biji  kopi sebagai  penyerapan  polutan  CO  dan  CO 2 asap pengelasan  di  tempat  kerja  yang  berdekatan dengan  bengkel  las.  Proses  penelitian  ini digambarkan  dengan  diagram  alir  sebagai berikut:
Gambar 1. Proses Analisis
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah metode analisis regresi yang mana arang karbon cangkang biji kopi yang akan diaktivasi menggunakan  larutan  HCl  3%  dan  larutan  ZnCl 2 10% digunakan sebagai variabel dalam penelitian  ini.  Dalam  metodologi  penelitian  ini akan  membandingkan  efek  kedua  arang  karbon yang  sudah  diaktivasi  dan  akan  dilakukan pengujian  terhadap  penyerapan  polutan  CO  dan CO 2 . Sehingga akan diperoleh hasil perbandingan  di  setiap  arang  karbon  cangkang biji  kopi  yang  telah  diaktivasi.  Dan  langkah  hasil terakhir  menentukan  persamaan  dari  analisis regresi  linier  sederhana  tersebut.  Adapun langkah-langkah pembuatan analisis regresi linier sederhana disimpulkan sebagai berikut :
a.  Menentukan tujuan.
b.  Mengidentifikasi  variabel-variabel  yang terikat.
c.  Melakukan pengumpulan data.
d.  Menghitung  nilai  x²,  y²,  xy  dan  total  nilai tersebut.
e.  Menghitung  nilai  a  dan  b  menggunakan rumus (y = a+bx).
f. Melakukan  prediksi  hubungan  diantara variabel predictor atau response .

## 2.1 Alat Dan Bahan
Dalam  melakukan  analisis  efek  arang  cangkang biji  kopi  sebagai  penyerapan  polutan  diperlukan beberapa  alat dan  bahan  yang  akan dibutuhkan, alat dan bahan tersebut meliputi:
a. Detector Air Quality Detector  Air  Quality merupakan  suatu  perangkat alat  uji  untuk  mengukur  dan  memonitor  kualitas udara,  dengan menggunakan  alat  ini  dapat diketahui tingkat kualitas udara sehingga didapatkan data yang bisa diambil.
Gambar 2. Detector Air quality
b.  Timbangan Digital Timbangan Digital merupakan  alat  yang digunakan  sebagai  pengukuran  untuk mengukur  suatu  berat  atau  beban maupun massa. Timbangan ini
dipergunakan  untuk  mengukur  berat arang  cangkang  biji  kopi  yang  akan digunakan.
Gambar 3. Timbangan Digital
c.  Cawan
Cawan  ini  di  maksudkan  untuk  menaruh arang  cangkang  biji  kopi  yang  akan diletakkan di setiap sudut-sudut ruangan.
Gambar 4. Cawan
d.  Arang Cangkang Biji Kopi Arang  cangkang  biji  kopi  dilakukan karbonisasi dengan cara memanaskan di dalam oven pada suhu 450 o C selama 30 menit. Kemudian dilakukan tahap aktivasi  karbon  dengan  dua  cara  yang berbeda  yaitu  menggunakan  larutan  HCl 3% dan larutan ZnCl 2 10% dan direndam dalam  masing-masing  larutan  tersebut dengan  perbandingan  1:5  selama  kurun waktu 3 jam. Setelah itu tahap selanjutnya disaring dan dicuci menggunakan  larutan aquabides dan kembali  dikeringkan  di  dalam oven pada temperatur  suhu  108 o C  selama  kurun waktu 3 jam sebelum digunakan [3].
Gambar 5. Arang cangkang biji kopi
e.  Larutan HCl 3% dan Larutan ZnCl 2 10%
Larutan  aktivator  ZnCl 2 10%  merupakan jenis larutan yang memiliki sifat higroskopis  lebih  tinggi  dibandingkan dengan larutan aktivator HCl 3%
sehingga  kandungan  kadar  air  pada karbon  aktif  (ZnCl 2 10%)  menjadi  lebih rendah  dibandingkan  dengan  karbon aktif  (HCl  3%).  Untuk  kandungan  kadar abu  pada  karbon  aktif  (HCl  3%)  lebih sedikit  atau  rendah  jika  dibandingkan karbon aktif (ZnCl 2 10%) [3].
Gambar 6. Larutan ZnCl 2 10%
Gambar 7. Larutan HCl 3%
f. Larutan Aquabides
Larutan  ini  sering  dipakai  di  dalam laboratorium  untuk  untuk  mencuci  alat, aquadest/aquabides juga digunakan sebagai pelarut bahan-bahan  kimia padatan/serbuk yang akan dibuat menjadi  larutan.  Hal  ini  disebabkan aquadest merupakan pelarut yang universal (umum) dan kebanyakan bahan-bahan  kimia  padat/serbuk  larut dalam air sehingga sangat cocok dengan aquades .
Gambar 8 Aquabides

## 2.2 Hasil Karbonisasi
Hasil dari karbonisasi kulit cangkang bji kopi dari yang  semula  berwarna  coklat  berubah  menjadi karbon berwarna hitam yang telah di oven dengan suhu  400-450 o C  selama  kurang  lebih  30  menit ditunjukkan pada Gambar 9.
Setelah melalui tahap pengovenan kemudian dilanjutkan  dengan  aktivasi  menjadi  karbon  aktif dengan dua macam larutan. Perbedaan karakteristik  diantara  kedua  karbon  aktif  dapat dikarenakan  perbedaan  karakteristik  dari  larutan aktivator,  yaitu  dengan  pencampuran  arang cangkang  biji  kopi  dengan  larutan  HCl  3%  dan pencampuran  arang  cangkang  biji  kopi  dengan larutan ZnCl 2 10%. Kemudian dicuci menggunakan larutan aquades untuk
menghilangkan  sisa-sisa  ion,  setelah  dilakukan pencucian  kemudian  dioven  kembali  dengan suhu 108 o C selama kurang lebih 2-3jam sebelum digunakan ditunjukkan pada gambar 10.
Gambar 10. Suhu Pengeovenan
Analisis  terhadap  penyerapan  polutan  CO dan  CO 2 yang  dihasilkan  oleh  asap  pengelasan ini  dilakukan  di  ruang  kerja.  Pengukuran  dan pengambilan  data  dilakukan  dengan  variasi perbedaan  waktu selama lima tahap (20, 40, 60, 80,  100  menit)  dan  pengukuran  kondisi  ruangan diletakkan  arang  karbon  cangkang  biji  kopi  dan diletakkan  arang  karbon  aktif  cangkang  biji  kopi yang  sudah  teraktivasi  larutan  HCl  3%  dan larutan  ZnCl 2 10%.  Pada  gambar  11,  dapat dilihat  arang  karbon  yang  sedang  diaktivasi larutan  HCl  3%  dan  larutan  ZnCl 2 10%  yang direndam kurang lebih 3 jam.
Gambar 11. Proses aktivsi larutan

## 2.3 Data Kelembaban
Dalam pengujian karbon aktif arang cangkang biji kopi  ini  dilakukan  pengambilan  data  temperatur dan  kelembaban  suhu  ruangan  saat  melakukan penelitian.  Data  analisis  tersebut  diambil  secara bersamaan dengan waktu penelitian pengambilan  data  penyerapan  CO  dan  CO 2 dengan  menggunakan  karbon  aktif  cangkang  biji kopi  yang  dilakukan  secara  bertahap  dan  dalam kurun  waktu  tertentu,  dari  gambar  12  dan  13 dapat  dilihat  grafik  perbedaan  temperatur  dan kelembaban ruangan dalam waktu yang berbeda-beda.
Gambar 12. Data Suhu Temperatur
Gambar 13. Data Suhu Kelembaban
Dalam  grafik  temperatur  dan  kelembaban ruangan  tidak  stabil  yang  disebabkan  karena  di dalam  ruangan  tersebut  hanya  menggunakan kipas, dan naik turunnya suhu ruangan dikarenakan  aktifitas  di  luar  ruangan  seperti aktifitas pengelasan.
3.  ANALISIS  PENYERAPAN  AWAL  CO  DAN CO
2
Pada analisis  ini digunakan analisis regresi  linier sederhana,  Analisis  penyerapan  CO  dan  CO 2 ini dilakukan  dengan  menggunakan  dua  variabel yaitu  arang  karbon  yang  teraktivasi  larutan  HCl 3%  dan  arang  karbon  yang  teraktivasi  larutan ZnCl 2 10% terhadap penyerapan polutan CO dan CO 2 .  Untuk  analisis  efek  penggunaan  arang cangkang  biji  kopi  ini  dilakukan  lima  kali pengambilan data dalam waktu 100 menit. Arang cangkang  biji  kopi  tersebut  nantinya  akan diperoleh  perbandingan  rata-rata  perbedaan penyerapan  polutan  CO  dan  CO 2 .  Dan  langkah hasil  terakhir  menentukan  persamaan  dari analisis regresi linier sederhana tersebut. Adapun langkah-langkah pembuatan analisis regresi linier sederhana disimpulkan sebagai berikut :
 Menentukan tujuan.
 Mengidentifikasi  variabel-variabel  yang terikat
 Melakukan pengumpulan data.
 Menghitung  nilai  x²,  y²,  xy  dan  total  nilai tersebut.
 Menghitung  nilai  a  dan  b  menggunakan rumus (y = a+bx).
 Melakukan  prediksi  hubungan  diantara variabel predictor atau response . Sebelum dilakukan pengambilan data penyerapan  polutan  CO  dan  CO 2 dilakukan pengambilan  data  awal  yaitu  data  di  mana ruangan  dalam  kondisi  normal  ataupun  standar tanpa diletakkan arang karbon aktif cangkang biji kopi.
Pengukuran ini diambil dengan menggunakan Air  Quality  Detector dapat  dilihat pada tabel 1.
Tabel 1. Data Awal Ruangan Jenis Polutan Pengukuran Awal CO 15 ppm CO 2 674 ppm

## 3.1 Hasil Penyerapan CO Dengan Larutan HCl 3% dan ZnCl 10%
Penyerapan  polutan  gas  CO  pada  karbon  dan karbon aktif dapat dilihat pada Gambar 14. Kadar polutan  gas  CO  dengan  karbon  sebelum teraktivasi, semakin lama akan semakin meningkat.  Hal  ini  dikarenakan  bahwa  arang cangkang  biji  kopi  mulai  jenuh  sehingga
penyerapan  polutan  CO  semakin  berkurang  dan lama  kelamaan  tidak  terjadi  suatu  penyerapan polutan CO sama sekali.
Penurunan  polutan  CO  menggunakan  arang cangkang  biji  kopi  yang  teraktivasi  HCl  3%  lebih tinggi  dibandingkan  penurunan  yang  hanya menggunakan  arang  cangkang  biji  kopi  yang belum teraktivasi. Penurunan polutan CO dengan menggunakan  arang  cangkang  biji  kopi  yang sudah  teraktivasi  larutan  HCl  3%  memberikan penyerapan  polutan  CO  rata-rata  dalam  kurun waktu 100 menit sebesar 6 ppm (6.874 mg/m 3 ).
Gambar 14. Data Penyerapan CO
Sedangkan penurunan
polutan
CO
menggunakan  arang  cangkang  biji  kopi  yang teraktivasi  ZnCl 2 10%  jauh  lebih  baik  jika dibandingkan penurunan yang
hanya
menggunakan  arang  cangkang  biji  kopi  yang belum teraktivasi. Penyerapan rata-rata menggunakan  arang  cangkang  biji  kopi  yang sudah  tercampur  larutan  ZnCl 2 10%  sebesar  9,4 ppm (10.769 mg/m 3 ). Arang karbon cangkang biji kopi  yang  teraktivasi  larutan  HCl  3%  mampu menurunkan  polutan  CO  yang  lebih  baik  jika dibandingkan dengan arang karbon cangkang biji kopi yang teraktivasi menggunakan ZnCl 2 10%.

## 3.2 Hasil Penyerapan CO
2 Dengan Larutan HCl 3% dan ZnCl 10%
Penyerapan  polutan  CO 2 dengan  karbon  arang cangkang  biji  kopi  sebelum  teraktivasi,  semakin lama  semakin  meningkat  secara  sedikit.  Hal  ini dikarenakan  terjadinya  penyerapan  walaupun tidak teraktivasi dengan larutan kimia. Penurunan polutan  kandungan  polutan  CO 2 menggunakan karbon  arang  cangkang  biji  kopi  yang  telah diaktivasi  lebih  tinggi  dibandingkan  penurunan polutan kandungan CO 2 yang hanya menggunakan  karbon  arang  cangkang  biji  kopi yang belum diaktivasi.
Penurunan polutan CO 2 menggunakan arang cangkang  biji  kopi  yang  teraktivasi  HCl  3% memberikan  penyerapan  yang  baik.  Penyerapan
polutan  gas  CO 2 dengan  menggunakan  karbon yang diaktivasi dengan larutan HCl 3% memberikan  penyisihan  rata-rata  polutan  gas CO 2 sebesar 569,8 ppm (652.768 mg/m 3 ). Sedangkan penurunan polutan CO 2
menggunakan  arang  cangkang  biji  kopi  yang teraktivasi  ZnCl 2 10%  lebih  baik  dibandingkan penurunan  yang  hanya  menggunakan  arang cangkang biji kopi  yang  belum teraktivasi seperti gambar  15.  Rata-rata  penyerapan  polutan  gas CO 2 menggunakan  karbon  yang  telah  diaktivasi dengan  larutan  ZnCl 2 10%  sebesar  589,6  ppm (1061.285 mg/m 3 ).
Gambar 15. Data Penyerapan CO 2

## 3.3  Analisis  Pengujian  Penyerapan  Polutan CO dan CO 2
Hasil  penyerapan  polutan  asap  pengelasan  CO menggunakan karbon aktif lebih baik penyerapannya  daripada  adsorben  karbon  yang belum  diaktivasi.  Dalam  analisis  penelitian  ini dapat  disimpulkan  bahwa  larutan  HCl  3% menunjukkan  daya  aktivator  yang  lebih  baik dibandingkan dengan larutan ZnCl 2 10%.
Tabel 2. Hasil rata-rata penyerapan polutan CO
Media adsorben Lama waktu (menit) Rata-rata polutan CO (ppm) Karbon 100 11.6 Karbon aktif HCl 3% 100 6 Karbon aktif ZnCl 2 10% 100 9.4
Pada data yang diambil seperti pada tabel 2, menjelaskan  data  rata-rata  perolehan  dalam pengambilan  100  menit,  data  penyerapan polutan CO untuk media kosong tanpa peletakan arang karbon menunjukkan rata-rata polutan 13,4 ppm. Kemudian diletakkan arang karbon cangkang  biji  kopi  yang  tanpa  diaktivasi menunjukkan  rata-rata  sebesar  11,6  ppm, kemudian  langkah  berikutnya  diletakkan  media arang  karbon  aktif  yang  sudah  diaktivasi  larutan HCl  3%  mendapatkan  hasil  rata-rata  6  ppm. Langkah  terakhir  diletakkan  media  arang  karbon aktif  yang  sudah  diaktivasi  larutan  ZnCl 2 10% mendapatkan  hasil  9,4  ppm  dalam  kurun  waktu 100  menit.  Dalam  pengambilan  data  tersebut dapat  disimpulkan  bahwa  arang  cangkang karbon  aktif  yang  teraktivasi  larutan  HCl  3% memiliki  daya  penyerapan  yang  lebih  baik  jika dibandingkan  dengan  larutan  yang  teraktivasi larutan  ZnCl 2 10%  maupun  arang  karbon  yang tanpa diaktivasi.
Tabel 3. Hasil rata-rata penyerapan polutan CO 2 Media adsorben Lama waktu (menit) Rata-rata polutan CO 2 (ppm) Karbon 100 614,5 Karbon aktif HCl 3% 100 569,8 Karbon aktif ZnCl 2 10% 100 589,6
Pada  tabel  3  dijelaskan  pengambilan  rata- rata penyerapan polutan CO 2 dalam kurun waktu 100  menit.  Dari  tabel  tersebut  pada  media kosong  atau  tanpa  diletakkan  arang  karbon  aktif menunjukkan  rata-rata  polutn  sebesar  716,4 ppm,  kemudian  dilanjutkan  dengan  peletakan arang  karbon  yang  tanpa  diaktivasi  oleh  larutan menunjukkan  rata-rata  polutan  sebesar  614,5 ppm.  Untuk  langkah  selanjutnya  diletakkan dengan  media  arang  karbon  aktif  yang  sudah diaktivasi oleh larutan HCl 3% menunjukkan rata- rata penyerapan polutan 569,8 ppm, dan langkah terakhir  dilakukan  peletakkan  dengan  media arang  karbon  aktif  yang  teraktivasi  larutan  ZnCl 2 10%  menunjukkan  penyerapan  polutan  dengan rata-rata 589,6 ppm.
Dari  data  yang  diambil  dengan  media  arang karbon  yang  tanpa  diaktivasi  dengan  arang karbon  yang  teraktivasi  larutan  HCl  3%  dan larutan  ZnCl 2 10%  menunjukkan  bahwa  larutan yang  teraktivasi  larutan  HCl  3%  memiliki  daya penyerapan  yang  lebih  baik.  Karena  memiliki rata-rata  daya  penyerapan  yang  paling  rendah
sebesar  569,8  ppm  dalam  kurun  waktu  100 menit.
3.4  Hasil  Persamaan  Penyerapan  HCl  3%  dan ZnCl 2 10%
Dalam  analisa  penelitian  ini  digunakan  analisis regresi  linier  sederhana.  Data  hasil  penyerapan CO  dan  CO 2 ini  diambil  data  dari  hasil penyerapan  dengan  arang  karbon  aktif  yang teraktivasi  larutan  HCl  3%,  dan  arang  karbon yang  diaktivasi  larutan  ZnCl 2 10%  yang  terdapat pada  gambar  4.7  dan  gambar  4.12.  Adapun variabel  yang  digunakan  dengan  dua  variabel yaitu larutan HCl 3% dan larutan ZnCl 2 10%, data persamaan diambil menggunakan rumus persamaan sebagai berikut:
(1)
y = Arang karbon yang teraktifasi larutan HCl 3%. x  =  Arang  karbon  yang  teraktifasi  larutan  ZnCl 2 10%.
A. Persamaan polutan CO dengan larutan HCl 3% dan ZnCl 2 10%
Persamaan  penyerapan  polutan  CO  diambil  dari data  pengukuran  penyerapan  karbon  arang cangkang  biji  kopi,  arang  karbon  yang  diaktivasi larutan HCl 3%, dan arang karbon yang diaktivasi larutan ZnCl 2 10%.
Tabel 4. Hasil persamaan polutan CO
HCl 3% (X) ZnCl 2 10% (Y) XY X 2 Y 2 10 12 120 100 144 7 11 77 49 121 2 9 18 4 81 5 7 35 25 49 6 8 48 36 64 ∑ 30 ∑ 47 ∑ 298 ∑ 214 ∑ 459
a = 9,26
b = 0,02
Persamaan y = a + bx (y = 9,26+0,02x)
Interpretasi  nilai  a  dan  b,  yaitu  nilai  a  =  9,26 artinya ketika penyerapan pada variabel independen  (x)  arang  karbon  yang  diaktivasi larutan  HCl  3%  sama  dengan  nol.  Maka penyerapan  akhir  (y)  arang  karbon  yang diaktivasi  larutan  ZnCl 2 10%  adalah  9,26. Nilai  b =  0,02  jika  terjadi  peningkatan  pada  jumlah penyerapan  larutan  (x)  arang  karbon  yang diaktivasi  larutan  HCl  3%  sebesar  satu  satuan maka terjadi kenaikan pada penyerapan akhir (y) arang  karbon  yang  diaktivasi  larutan  ZnCl 2 10% sebesar  0,02  satuan.  Terdapat  pengaruh  yang signifikan  antara  jumlah  penyerapan  arang karbon aktif  yang  teraktivasi  larutan  HCl  3%  dan larutan  ZnCl 2 10%,  dengan  kata  lain  ada hubungan antara dua variabel arang karbon aktif yang  teraktivasi  larutan  HCl  3%  dan  larutan ZnCl 2 10%.
Dari persamaan tersebut dapat diperoleh nilai rata-rata  dari  (x)  arang  karbon  aktif  yang teraktivasi  larutan  HCl  3%  sebesar  6  ppm,  dan untuk  (y)  arang  karbon  yang  diaktivasi  larutan ZnCl 2 10%  sebesar  9,4  ppm.  Jadi  arang cangkang  karbon  aktif  yang  teraktivasi  larutan HCl  3%  memiliki  daya  penyerapan  yang  lebih baik  bila  dibandingkan  dengan  larutan  yang teraktivasi larutan ZnCl 2 10%.
B.  Persamaan  polutan  CO 2 dengan  larutan HCl 3% dan ZnCl 2 10%
Persamaan penyerapan polutan CO 2 diambil dari data  pengukuran  penyerapan  karbon  arang cangkang  biji  kopi,  arang  karbon  yang  diaktivasi larutan HCl 3%, dan arang karbon yang diaktivasi larutan ZnCl 2 10%.
Tabel 5. Hasil persamaan polutan CO 2 HCl 3% (X) ZnCl 2 10% (Y) XY X 2 Y 2 612 601 387.812 374.544 361.201
567 585 331.695 321.489 342.225 545 577 314.465 297.025 332.929 560 590 330.400 313.600 348.100 565 615 347.475 319.225 378.225 ∑ 2849 ∑ 2968 ∑ 1.711.847 ∑ 1.589.892 ∑ 1.762.680 a = 24,88 b = 0,016
Persamaan y = a + bx (y = 24,88+0,016x)
Interpretasi nilai a dan b, yaitu nilai a = 24,88 artinya ketika penyerapan pada variabel independen  (x)  sama  dengan  nol.  Maka penyerapan  akhir  (y)  adalah  24,88.  Nilai  b  = 0,016  jika  terjadi  peningkatan  pada  jumlah penyerapan  larutan  (x)  sebesar  satu  satuan maka terjadi peningkatan pada penyerapan akhir (y)  sebesar  0,016  satuan.  Terdapat  pengaruh yang  signifikan  antara  jumlah  penyerapan  arang karbon aktif  yang  teraktivasi  larutan  HCl  3%  dan larutan  ZnCl 2 10%,  dengan  kata  lain  ada hubungan  antara  arang  karbon  aktif  yang teraktivasi  larutan  HCl  3%  dan  larutan  ZnCl 2 10%.
Persamaan  tersebut  dapat  diperoleh  nilai rata-rata  dari  (x)  arang  karbon  aktif  yang teraktivasi  larutan  HCl  3%  sebesar  569,8  ppm, dan  untuk  (y)  arang  karbon  yang  diaktivasi larutan  ZnCl 2 10%  sebesar  593,6  ppm.  Jadi arang  cangkang  karbon  aktif  yang  teraktivasi larutan  HCl  3%  memiliki  daya  penyerapan  yang lebih baik jika dibandingkan dengan larutan yang teraktivasi  larutan  ZnCl 2 10%  untuk  penyerapan polutan CO 2.

## 3.5 Sintesa Pembahasan
Penelitian ini memanfaatkan limbah dari cangkang  biji  kopi  yang  diolah  menjadi  karbon aktif. Proses pemanfaatan karbon aktif
menggunakan  dua  macam  larutan  kimia  untuk mengaktivasi
karbon, yaitu
dengan memanfaatkan larutan HCl 3% dan larutan ZnCl 2 10%.  Dari  kedua  jenis  larutan  tersebut  dapat diketahui  bahwa  larutan  HCl  3%  menunjukkan daya  aktivator  yang  lebih  baik  dibandingkan dengan larutan ZnCl 2 10%.

## 3.6 Pemecahan Masalah
Dari  analisis  penelitian  arang  karbon  aktif sebagai  penyerap  polutan  di  ruang  kerja  yang memiliki  luas  ruangan  kurang  lebih  4x4  meter tersebut,  karbon  aktif  arang  cangkang  biji  kopi yang  teraktivasi  larutan  HCL  3%  dan  ZnCl 2 10% bisa  digunakan  sebagai  penyerapan  polutan  CO dan  CO 2 .  Karbon  arang  cangkang  biji  kopi  yang sudah  teraktivasi  larutan  HCl  3%  memiliki  daya penyerapan  lebih  baik  dibandingkan  yang teraktivasi  larutan  ZnCl 2 10%  maupun  arang karbon yang tanpa diaktivasi. Dalam penggunaanya juga tergantung dari luas ruangan dan berapa banyak karbon aktif yang digunakan, dalam  penelitian  ini  penggunaan  arang  karbon aktif  dapat  digunakan  dengan  perbandingan  1 meter luas ruangan bisa digunakan arang karbon aktif sebanyak 100 gram.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  analisis  efek  penggunaan  arang cangkang  biji  kopi  terhadap  penyerapan  polutan CO  dan  CO 2 di  tempat  kerja  yang  berdekatan dengan  bengkel  las.  Dapat  disimpulkan  selama tugas  akhir  ini  hasil  kompetensi  yang  diperoleh adalah sebagai berikut:
a.  Mampu  mengetahui  efek  penggunaan arang  cangkang  biji  kopi  jika  diaktivasi menjadi arang karbon aktif menggunakan  larutan  HCl  3%  dan larutan  ZnCl 2 10%  dapat  menyerap polutan gas CO dan CO 2 yang diakibatkan oleh asap pengelasan, sehingga dapat menambah nilai ekonomi dari  limbah  pertanian  yang  belum termanfaatkan.
b.  Mampu  mengaplikasikan  karbon  aktif dari  arang  cangkang  biji  kopi  yang  telah diaktivasi  dengan  larutan  HCl  3%  dan larutan  ZnCl 2 10%  sebagai  penyerapan polutan  gas  CO  dan  CO 2 ,  sehingga dapat diperoleh perbedaan hasil penyerapan.  Pada  penyerapan  polutan CO dengan arang karbon yang diaktivasi menggunakan larutan
HCl 3% mendapatkan  hasil  penyerapan  rata-rata 6  ppm,  sedangkan  arang  karbon  aktif yang  diaktivasi  larutan  ZnCl 2 10%
mendapatkan  hasil  9,4  ppm.  Begitu  pula pada  penyerapan  polutan  CO 2 dengan arang karbon yang diaktivasi menggunakan larutan HCl 3%
mendapatkan  hasil  penyerapan  rata-rata 569,8  ppm,  sedangkan  arang  karbon aktif  yang  diaktivasi  larutan  ZnCl 2 10% mendapatkan  hasil  589,6  ppm.  Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa penyerapan polutan dengan media arang karbon  yang  diaktivasi  menggunakan larutan HCl 3% memberikan penyerapan yang  sangat  baik  jika  dibandingkan dengan  arang  karbon  yang  diaktivasi larutan ZnCl 2 10%.

## 4.1 Saran
Pada  hasil  analisis  penelitian  ini  menunjukkan bahwa  kulit  cangkang  biji  kopi  dapat  dijadikan bahan  baku  untuk  karbon  aktif  sehingga kedepannya dapat menambah nilai ekonomi dari limbah  pertanian  yang  belum  dimanfaatkan. Untuk  penggunaan  sebagai  penyerapan  polutan di ruangan sebaiknya dilakukan dengan perbandingan  luas  tempat  dan  kuantitas  (gram) yang  tepat,  sebagai  contoh  untuk  ukuran ruangan  per  meter  persegi  sebaiknya  digunakan arang  karbon  aktif  sebesar  100  gram  dengan aktivasi larutan 1:5. Semakin banyak penggunaan  karbon  aktif  arang  cangkang  biji kopi  di  dalam  suatu  ruangan,  akan  semakin bagus untuk daya penyerapannya. Untuk penelitian selanjutnya semoga dapat dikembangkan  kembali  penelitian  ini,  agar  lebih bermanfaat bagi pembacanya.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] R. Rahmadani and A. R. Tualeka, “Health Risk Characteristic Due to Air Pollution Exposure in Shoe Soles Workers (around Bubutan Road in Surabaya city),” J.
Kesehat. Lingkung. , vol. 8, no. 2, p. 164, 2016, doi: 10.20473/jkl.v8i2.2016.164- 171.
[2] A. Qolik, Y. Yoto, B. Basuki, S. Sunomo, and W. Wahono, “Bahaya Asap dan Radiasi Sinar Las Terhadap Pekerja Las di Sektor Informal,” J. Tek. Mesin dan Pembelajaran , vol. 1, no. 1, p. 1, 2018, doi: 10.17977/um054v1i1p1-4.
[3] F. Redha, R. Junaidy, and I. Hasmita, “PENYERAPAN EMISI CO DAN NOx PADA GAS BUANG KENDARAAN
MENGGUNAKAN KARBON AKTIF DARI KULIT CANGKANG BIJI KOPI,” Biopropal Ind. , vol. 9, no. 1, pp. 37 –47, 2018.